144 



Sehr bemerkenswerth erscheint auch die Angahe, dass der Both- 

 eisensteingehalt oftmals in diesen Gesteinen so zunimmt, dass er 

 an manchen Stellen die übrigen Bestandteile ganz verdrängt. 

 Eisenglanz und Eisenglimmer durchziehen dann in Begleitung von 

 dichtem und strahligem Gyps gangförmig die Masse. Hierdurch 

 werden einige Analogien dieser Alunite mit dem neuen Vorkom- 

 men, welches in dieser Notiz beschrieben werden soll, geboten, 

 und es dürfte nicht unwahrscheinlich sein, dass auch diesen und 

 andern Aluniten die Art der Entstehung zugeschrieben werden 

 kann, die für das folgende neue Vorkommen sich mit grosser 

 Sicherheit erkennen lässt. 



Durch die gütige Mittheilung des Herrn Prof. Gonnard in 

 Lyon erhielt ich Kunde und zugleich eine Probe eines in neuester 

 Zeit erschlossenen Alunitlagers bei dem Dorfe Breuil westlich von 

 Issoire in der Auvergne. 



Der vorliegende Alunit hat eine weisse, nur stellenweise ins 

 blassrothe hinüberspielende Farbe, er ist durchaus erdig, locker 

 und zerreiblich, haftet sehr stark an der Zunge. Unter dem Mikro- 

 skope erweist sich das Pulver als durchaus unkrystallinisch ; es 

 besteht nur aus einem Aggregate kleiner, rundlicher Körnchen. 

 Vereinzelte grössere krystallinische Splitter, die zwischen denselben 

 erscheinen, Hessen sich mit Sicherheit als Quarz erkennen, die- 

 selben sind jedoch nur äusserst spärlich vorhanden. Solche Quarz- 

 körnchen lassen sich auch beim Zerreiben des Alunitpulvers an 

 der grösseren Härte erkennen. Giebt im Glaskolben Wasser ab 

 und schon bei geringerer Erhitzung einen Geruch nach schwefeli- 

 ger Säure, wird mit Kobaltsolution geglüht schön blau. Die 

 Bestimmung des spec. Gewichtes ergab mir: 2,601. 



Die chemische Zusammensetzung ist nach einer Analyse des 

 Herrn Prof. Truchot an der agronomischen Station zu Clermont- 

 Ferrand die folgende (I): 





I. 



IL 



in. 



IY. 





= 37,6 



40,9 



39,1 



36,4 



A1 2 Ö 3 



= 38,3 



41,8 



46,5 



39,4 



K,0 



- 7,2 



7,9 



8,5 



8,8 



Fe 2 3 



= Spur 









SiO, 



= 8,2 









H 2 6 



— 8,5 



9,2 



5,9 



15,4 





99,8 



99,8 



100,0 



100,0. 



